242 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



on voil apparaître de minces fils d'argent qui parcourent le 

 liquide, s'entre-croisant souvent à angle aigu, pendant que les 

 cristaux jaunâtres passent au noir. On a constaté que c'était 

 aussi là une propriété de l'oxydule de cuivre. 



La précipitation de l'oxyde de cuivre sur l'argent est ac- 

 compagnée d'une dissolution équivalente du cuivre de l'autre 

 plaque. C'est ainsi que dans une expérience faite avec une 

 solution de nitrate de cuivre qui avait été exposée pendant 

 quatre jours à l'air, on a constaté que la plaque d'argent avait 

 augmenté en poids de 0,016 gr., tandis que la plaque de cuivre 

 avait perdu 0,015 gr. Or, la quantité de cuivre requise pour 

 la production de 0,016 gr. de l'oxydule serait unpeuau-des- 

 sus de 0,014 gr. 



Le fil métallique qui, dans l'expérience ci-dessus, a servi 

 à lier les deux plaques, a une action prononcée sur l'aiguille 

 du galvanomètre. Le courant développé passe à travers le 

 liquide du cuivre à l'argent, c'est-à-dire, a lieu dans la même 

 direction que si le cuivre avait été dissous par un acide, et 

 de l'hydrogène dégagé sur la plaque d'argent. Les auteurs, 

 occupés de l'origine de ce courant, étaient déjà convaincus 

 par ce qui précède qu'il ne pouvait être dû à l'action de 

 l'oxygène sur le cuivre ; mais pour lever tout doute à cet 

 égard, ils ont eu l'idée de plonger deux plaques unies de 

 cuivre et d'argent, la première dans une solution pure, c'est- 

 à-dire désoxygénée, de nitrate de cuivre, et la seconde dans 

 une solution oxygénée, les deux liquides communiquant 

 l'un avec l'autre à travers le diaphragme d'un élément de 

 pile voltaïque. Au bout d'une demi-heure la plaque d'argent 

 s'est trouvée couverte d'une pellicule rougeâtre, tandis que 

 le cuivre était resté parfaitement intact. Lorsque l'expérience 

 avait duré trois heures, on a trouvé que le poids de la pla- 

 que de cuivre avait diminué de 0,003 gr., tandis que la pla- 

 que d'argent avait augmenté de 0,004 gr. En intervertissant 

 la position des plaques, on a remarqué que celle en cuivre 

 se recouvrait d'une pellicule d'oxyde, tandis que la plaque 



